RAPPORT DE LA COMMISSION 87 
Le poids de la soie a varié de 232 milligr. à 49 milligr. 
S 1 : Ténacité moyenne des grèges les plus pesantes 23 gr. 7. 
— — — légères 28 gr. 7. 
Le poids de la soie a varié de 133 milligr. à 65 milligr. 
S 10 : Ténacité moyenne desgrèges les plus pesantes 24 gr. 81. 
— — —— légères 25 gr. 
Le poids de la soie a varié de 142 milligr. à 39 milligr. 
S 3: Ténacité moyenne des grèges les plus pesantes 26 gr. 35. 
— — — légères 26 gr. 65. 
Le poids de la soie a varié de 155 milligr. à 79 milligr. 
La variation de la ténacité moyenne des fils de cocons, des fils les 
plus pesants aux fils les pluslégers, est donc très faible ; elle ne dépasse 
pas les erreurs d'expérience et on peut la considèrer comme indèpen - 
dante du poids du produit soyeux du cocon. On a comparè la ténacité 
moyenne dans chaque lot à la perte au décreusage. Voici les résultats : 
S 1 : Ténacité des fils qui perdent le plus au décreusage 23 gr. 2. 
— = — le moins — 24,4. 
Ga => — le plus — 20,2. 
— —_— — le moins — 25,1. 
S 10: — — le plus — 24,4. 
— — — le moins — 25,8. 
S 3: — — le plus — 2e 
— —— _- le moins — 26,34. 
Les fils qui ont le plus de grès sont donc un peu moins résistants ; en 
d’autres termes, le grès est notablement moins résistant que la fibroïne. 
On peut, d’après ces données, se faire une idée de la ténacité relative 
du grès et de la fibroïne dans le fil grège. 
En prenant la moyenne des nombres précédents, pour les quatre lots, 
on trouve que la ténacité moyenne des fils qui perdent le plus au décreu- 
sage est 24,6 ; de ceux qui perdent le moins 25,6. 
D'autre part, la perte moyenné des premiers au décreusage a été de 
31,50 0/0 ; celle des seconds, 24,8 0/0. 
En supposant donc que la fibroïne et le grès aient la même densité, en 
appelant a et b les ténacités respectives de la fibroïne et du grès, on 
arrive aux équations suivantes : 
a. 0,685 8. 0,345—24,6. a. 0,752+0 0,248 —925,6. 
D'où on déduit a — 29,35. b— 14,33. 
C’est sensiblement le rapport de 2 à 1. 
